4 GO ANALES — OCTCBRE DE -I 861. 
eje solamente de 8 a 10 p.g , aunque este grado de tuestapende mucho 
de la buena disposicion que ha tenido la calcina. 
3. p Fundicion por eje negro. Se trata en esta operacion, que llaman 
Rcpaso, del eje tostado por las calclnas al aire, mezclado con minerales de 
bronce mul puros i sobre todo con metales de color de buena lei, agre- 
gando ademas a esto las escorias ricas que provienen de la retina. 
4. ° Refinacion. Tiene por objeto concluir de espeler el azufre, por 
la oxidacion, al estado de acido sulfuroso, i obtener asi el cobre negro o 
cobre de comercio. 
Entrare a con, iderar estas operaciones en detalle, fijando mas laaten- 
cion en las reacciones quimicas, para hablar mas detenidamente del me- 
canismo de la fundicion en el ejemplo que pondre, apuntando en este al- 
gunas modificaciones que se han introducido i que son de alguna uti- 
lidad. 
Primera operacion, fundicion del mineral crudo . — Se introduce la car- 
ga por un hueco que hai en la mitad de la boveda, que llaman traga- 
dera, despues que se ha sacado todo el eje i las escorias de la fundicion 
precedente. Se compone de una mezcla de los metales de color con los 
broncos, mezclando los suaves con los duros, agregando escorias que 
resultau dc la tercera operacion i fiujos en mas o menos cantidad, 
scgun la naturaleza de los minerales. Estiende esta carga con su rastri- 
llo el obrero, i despues cierra completamente todas las aberturas i 
maiida dar (itego. La fusion comienza por las escorias i se propaga con 
ba-lante rapidez por toda la masa, i al cabo de cuatro boras, o con 
1 i o mas. queda terminada la operacion. Se conoce este periodo, intro- 
1 1 1 1 c'lr udo el rastrillo al interior del homo, ajitandolo en todas direcciones: 
i sc sienteque el rastrillo pasa sobre el plan, como por alguna cosa pe- 
I al ta cocimiento, i lo cortrario sucede cuando esta desprendida, 
corro el ra trillo por el p'an sin embarazo alguno i se siente en la mano 
su aspereza. 
It ;mi s que el obrero se ha cerciorado bien quo la fusion esta com- 
I' 1 ' '■ manda dar un fuerte golpe de fuego, i saca despues las escorias 
! 1 ' 1 i'Uerla bogadora, tirandolas con el rastrillo; van cayendo sobre 
• h:i '"I'ccie. de canal o zanja de tierra, por donde corrcn. El eje se san- 
a I""' <1 orilicio lateral, i se rccibe en unos moldes de arena, que ledan 
una b>nna larga i angosta, i los llaman ling odes. 
* - 1 l!i:i . parte de las escorias deben ser pobres para ari’ojarlas i no 
■ in de 1/2 p.g de cobre. El eje de esta operacion sale jene- 
ruhaente de 48 p.? dc cobre. 
I'. ti, , ( ,,,,10 la naturaleza de los minerales que fundimos aqul es 
' " 1 b> d' !., f|i| ( benefician en Fnglaterra, traducire aqui por entero 
' ‘1 e inqiortantc del tratado dc Kivot, que dice asi: “Las mate- 
b " ' 111 adentro del horno contienen dxidos dc hierro, dc cobre, de 
